SUR LA FORMATION ET LES METAMORPHOSES, ETC. 



141 



trop lentement, tout au moins dans le domaine où il y a deux transfor- 

 mations. 



Dans la représentation graphique (fig. 8) qui donne à la fois les 

 phénomènes de solidification et les transformations à l'état solide, je 

 n'ai pour cette raison noté comme températures de transformation que 

 celles, obtenues par la méthode thermométrique. 



Je dois encore appeler l'attention sur un phénomène, observé en 

 appliquant la méthode optique, notamment que chez les cristaux mixtes 

 dont la concentration est comprise entre 40 — 80 °/ Q KNO« et aux 

 températures indiquées dans le tableau de la p. 140, non seulement il 

 passe à deux reprises un voile sur la masse cristalline, mais qu'un pareil 

 phénomène se produit encore une fois avant. 



Quand j'eus toutefois observé que cela se produisait toujours à la 

 température de 182°, il semblait tout indiqué d'admettre que la chose 

 était due à la solidification des dernières particules du liquide. Partant 

 d'une masse fondue d'une concentration de 31 — 50 % (correspondant 

 aux points C et E), il commence par se déposer d'abord des cristaux du 

 type KNOo, puis finalement à 182°, des cristaux plus incolores du type 

 TlNO z . On conçoit sans peine que, suivant que la concentration initiale 

 se rapproche davantage de 50 %, ce dépôt des cristaux blancs frappe 

 davantage, puisque le deuxième type ne prend naissance qu'au tout 

 dernier moment. 



Le même phénomène toutefois s'accomplit encore chez les mélan- 

 ges de 50 à 80 % KN0 2 environ, ce qui ne peut guère s'appliquer 

 qu'en admettant que ceci démontre l'hypothèse de la p. 125; savoir 

 que la transformation successive des cristaux mixtes x qui se dépo- 

 sent du mélange fondu à mesure qu'il se refroidit, est vers la 

 gauche toujours un peu rétardée. Il reste alors un excédent de liquide 

 jusqu'à une température inférieure à celle que réclameraient les cour- 

 bes de solidification. C'est ainsi que les mélanges fondus de 50 — 80% 

 peuvent encore rester partiellement liquides à 182°, et déposer, en 

 se solidifiant complètement, une petite quantité de cristaux I). Si 

 la teneur en KNO z devient très grande, cela n'estévi déminent plus 

 possible. 



Je me suis en effet assuré, par la méthode Bellati et Lussana, 

 qu un mélange en fusion renfermant 69 % KNO, o , au lieu de se, solidi- 

 fier complètement entre 280° et 258°, ce qui devrait avoir lieu suivant 

 les courbes BC et BE, ne finit de se solidifier qu'à 182°. C'est à partir 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SÉRIE II T. IV. 10 



